[68 



KLEMENT. — ANALYSES CHIMIQUES DE QUELQUES 



Janv. 



1,0046 gramme de substance, séchée à 110°, donna 0,0126 gr. de perte au feu, et 

 attaquée ensuite par l'acide fluorhydrique, 0,1 645 gr. de chlorures de sodium et de 

 potassium et 0,0266 gr. de chloroplatinate de potassium. 



V. Le poids spécifique du minéral fut trouvé, à l'aide du pycnomètre, égal à 2,681, 

 en opérant sur 2,5o66 grammes de substance. 



0.9112 gramme de substance, séchée à no» et fusionnée par les carbonates de 

 sodium et de potassium, donna 0,5432 gr. de silice, 0,2260 gr. d'alumine, 0,0092 gr. 

 de peroxyde de fer, o,o383 gr. de chaux, o,oo5o gr. de pyrophosphate de magnésium 

 et des traces de manganèse. 



0,9481 gramme de substance, séchée à 110° et attaquée par l'acide fluorhydrique, 

 donna 0,1 §27 gr. de chlorures de sodium et de potassium et 0,0602 gr. de chloropla- 

 tinate de potassium. 



0,8666 gramme de substance, séchée à 110°, donna 0,0140 gr de perte au feu. 



VI. 0,9237 gramme de substance, séchée à 1 10° et fusionnée par les carbonates de 

 sodium et de potassium, donna o,5522 gr. de silice, 0,2463 gr. d'alumine, 0,0190 gr. 

 de peroxyde de fer, 0,01 25 gr. de chaux et 0,01 5o gr. de pyrophosphate de magnésium. 



1,0895 gramme de substance, séchée à iio», donna 0,0246 gr. de perte au feu, et 

 attaquée ensuite par l'acide fluorhydrique, 0,1790 gr. de chlorures de sodium et de 

 potassium et 0,0960 gr. de chloroplatinate de potassium. 



100,08 100,07 IOI,( 



L'analyse IV, étant faite sur la substance la mieux choisie, nous 

 servira pour tirer des conclusions relatives à la classification de 

 ces plagioclases. En substituant d'abord aux petites quantités de 

 FejOs, de MgO et de K^O, indiquées par cette analyse, les quantités 

 correspondantes de Al^Os, de CaO et de Na^O, et en réduisant les 

 nombres ainsi trouvés, abstraction faite de l'eau, à la somme 

 de 100, on reconnaît que ce plagioclase répond, d'après la théorie 

 de Tschermak, environ à un mélange de 72 % d'albite et de 

 28 % d'anorthite, ou à une combinaison de 2,73 molécules du 

 premier minéral (NaaAUSieO.o == Ab) à i molécule du second 



